우선 , 열간 가공 후 의 합금 을 , 1070 ~ 1220 ℃ 의 범위 의 열처리 온도 T ( ℃) 까지 가열 하 고 , 그 범위 내 에 있 어서 , 1150 D / T ~ 1500 D / T ( min ) 유지 한다 . 여기 서 , D 는 , 예 를 들 면 , 합금 이 원기둥 형상 인 경우 , 합금 의 직경 ( mm ) 이 되 고 , 사각기둥 형상 인 경우 , 대각 의 거리 ( mm ) 가 된다 . 즉 D 는 , 합금 의 길 이 방향 과 수직 인 단면 에 있 어서 의 , 당해 단면 의 외연 상 의 임의 의 점 과 상기 외연 상 의 다른 임의 의 점 의 직선 거리 의 최대치 ( mm ) 이 다 .